FERRO-CARRIL TRASANDINO 35 



OBRAS DE FÁBRICA Y EDIFiCIOS 



Escavacion para cimientos 



Las escavaciones para cimientos ó fundaciones se profundizarán 

 hasta encontrar un terreno resistente y que no ofrezca peligro para 

 la estabilidad de la construcción. Toda escavacion ó zanja se mantendrá 

 desaguado y seco hasta que las mezclas se hayan endurecido. 



Fundaciones 



El fundo de las escavaciones será pisonado antes y después de co- 

 locarse una capa de 0"45 de cascote ó cascajo de piedra que servirá 

 de asiento para la albañilería. Para las fundaciones sobre madera» 

 se empleará madera dura, sana y sin defectos. 



Mezclas 



Las mezclas serán hechas con arena limpia, cal de Córdoba y agua 

 clara y dulce. Serán de las siguientes proporciones : 



A. Para los muros y cimientos: uno de cal y tres de arena. 



B. Para reboques : 2 de cal y 5 de arena. 



C. Para pizos de azoteas y sótanos : 3 partes de mezclas B con |de 

 cemento Portland. 



D. Mortero hidráulico: una parte de mezcla B y una de Portland. 



Estas mezclas para cada caso según las construcciones. Las mez- 

 clas se harán con cal grasa de Córdoba, de la mejor calidad y recién 

 calcinada ; antes de usarse se apagará por completo en el sitio de la 

 obra y se cernirá á la criba. El Portland para mortero hidráulico será 

 déla mejor clase. La arena deberá ser limpia, angulosa, cribada y 

 sin salitre. 



Toda mezcla se hará en el lugar de su empleo, sobre un entablado 

 ó sobre un piso de piedra ó ladrillos á fin de evitar su contacto con 

 sustancias heterogéneas. Para confeccionar el mortero hidráulico se 

 preparará separadamente la mezcla B y luego se pondrá el Portland 

 en la debida proporción, haciéndose de este modo nuevamente la 

 mezcla con esta sustancia. Las mezclas y morteros serán perfecta- 

 mente manipuladas y removidos hasta quedar en completo estado de 

 combinación. Cada dia se preparará ]a mezcla ó mortero en la can- 



